承認日 2022 年 10 月 31 日
認証記号 R221031N03DPFS110

認証書付属書（異板厚）
表 1 認証試験板厚の溶接条件データ（最小及び最大ルート間隔の場合）
梁ﾌﾗﾝｼﾞ板厚
通しﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ×（ｍｍ）
板厚（ｍｍ） 最小、最大
ﾙｰﾄ間隔（ｍｍ）
表面段差（ｍｍ）

溶接電流範囲（Ａ）

４～１０テーパ
250～330
１０250～330
４～１０テーパ
270～360
３２×４５
９.０
１０270～360
定常状態の溶接条件データ測定値を記載している。
１２×１９３.０

溶接電圧範囲
（Ⅴ）

溶接速度範囲（ｃｐｍ）

29～3629～3630～37
30～37

24～30
24～30
19～35
19～35

パス数

412

表２ 認証試験時データから想定された溶接施工条件範囲（表面段差 ≦ 2.0mm）
梁ﾌﾗﾝｼﾞ板厚（ｍｍ）

表面段差（ｍｍ）

最小 ６ｍｍ、最大 溶接電流範囲
ﾙｰﾄ間隔（ｍｍ）（Ａ）

溶接電圧範囲
（Ⅴ）

溶接速度範囲（ｃｐｍ）

パス数

４230～35025～3920～40
６230～35025～3915～352１０230～35025～3915～30
４230～35025～3920～40
１２２.０以下
６230～35025～3915～353１０230～350
25～3915～30
４240～36025～4120～55
１６２.０以下
６240～36025～4115～504１０240～36025～4115～40
4240～38025～4120～55
１９２.０以下
６240～38025～4115～505１０240～38025～4115～40
４240～400
25～4220～55
２２２.０以下
６240～400
25～4215～505１０240～400
25～4215～40
４240～40025～4220～55
２５２.０以下
６240～40025～4215～507１０240～40025～4215～40４240～40025～4220～55
２８２.０以下
６240～40025～4215～508１０240～40025～4215～40
４240～40025～4220～55
３２２.０以下
６240～40025～4215～5010１０240～40025～4215～40
４240～40025～4220～55
３６２.０以下
６240～40025～4215～50
13１０240～40025～4215～40
４240～40025～4220～55
４０２.０以下
６240～40025～4215～50
15１０240～400
25～4215～40
パス数は、表１および表２に記載の１０％増までのパス数を認める（小数点以下は切上げ）。
※ この溶接施工条件範囲は、認証証に記載された溶接条件(40kJ/cm 以下、YGW11：パス間温度 250℃以下、YGW18：パス間温度 350℃以下)で使用しなければならない。
※ 裏当て金とダイアフラムのかかりは 4.0mm を標準とする。
※ 鉄骨システムソフトウェア Ver 4 以降
９２.０以下

表 3 認証試験時データから想定された溶接施工条件範囲（2.0mm ＜ 表面段差 ≦ 5.0mm）
梁ﾌﾗﾝｼﾞ板厚（ｍｍ）

表面段差
（ｍｍ）

最小 ６ｍｍ、最大 溶接電流範囲
ﾙｰﾄ間隔（ｍｍ）（Ａ）

溶接電圧範囲
（Ⅴ）

溶接速度範囲（ｃｐｍ）

パス数

４230～350
25～3920～40
６230～350
25～3915～353１０230～350
25～3915～30
４230～350
25～3920～40
１２３.０以下
６230～350
25～3915～354１０230～350
25～3915～30
４240～36025～4120～55
１６５.０以下
６240～36025～4115～505１０240～360
25～4115～40
4240～380
25～4120～55
１９５.０以下
６240～38025～4115～505１０240～380
25～4115～40
４240～40025～4220～55
２２５.０以下
６240～40025～4215～50
6
１０
240～40025～4215～40
４240～40025～4220～55
２５５.０以下
６240～40025～4215～50
8
１０
240～400
25～4215～40
４240～400
25～4220～55
２８５.０以下
６240～40025～4215～50
9１０
240～400
25～4215～40
４240～400
25～4220～55
３２５.０以下
６240～400
25～4215～50
11
１０
240～400
25～4215～40
４240～40025～4220～55
３６５.０以下
６240～400
25～4215～5013
１０240～400
25～4215～40
４240～400
25～4220～55
４０５.０以下
６240～40025～4215～5015１０240～400
25～4215～40
パス数は、表１および表２に記載の１０％増までのパス数を認める（小数点以下は切上げ）。
※ この溶接施工条件範囲は、認証証に記載された溶接条件(40kJ/cm 以下、YGW11：パス間温度 250℃以下、YGW18：パス間温度 350℃以下)で使用しなければならない。
※ 裏当て金とダイアフラムのかかりは 4.0mm を標準とする。
※ 鉄骨システムソフトウェア Ver 4 以降
９３.０以下

表 4 認証試験時データから想定された溶接施工条件範囲（5.0mm ＜ 表面段差）
梁ﾌﾗﾝｼﾞ板厚（ｍｍ）

表面段差（ｍｍ）

最小 ６ｍｍ、最大 溶接電流範囲
ﾙｰﾄ間隔（ｍｍ）（Ａ）

溶接電圧範囲
（Ⅴ）

溶接速度範囲（ｃｐｍ）

パス数

４230～35025～3920～40６230～35025～3915～35
3１０230～35025～3915～30
４230～35025～3920～40
１２３.０以下６230～35025～3915～354１０230～35025～3915～30
４240～36025～4120～55
１６５.０以下
６240～36025～4115～505１０240～36025～4115～40
4240～38025～4120～55
１９５.０以下
６240～38025～4115～505
１０
240～38025～4115～40４
240～400
25～4220～55
２２６.０以下
６240～400
25～4215～508１０240～40025～4215～40
４240～40025～4220～55
２５７.０以下
６240～400
25～4215～5010１０240～400
25～4215～40
４240～400
25～4220～55
２８８.０以下
６240～400
25～4215～5010１０240～400
25～4215～40
４240～40025～4220～55
３２９.０以下６240～40025～4215～50
12１０240～40025～4215～40
４240～40025～4220～55
３６１０.０以下
６240～40025～4215～50
14１０240～40025～4215～40
４240～40025～4220～55
４０１１.０以下
６240～40025～4215～50
16１０240～40025～4215～40
パス数は、表１および表２に記載の１０％増までのパス数を認める（小数点以下は切上げ）。
※ この溶接施工条件範囲は、認証証に記載された溶接条件(40kJ/cm 以下、YGW11：パス間温度 250℃以下、YGW18：パス間温度 350℃以下)で使用しなければならない。
※ 裏当て金とダイアフラムのかかりは 4.0mm を標準とする。
※ 鉄骨システムソフトウェア Ver 4 以降
９３.０以下